— 642 — 



до впитывашя воды = 2,07 — 2,15. 

 посл'Ь впитывашя воды :=2,24 — 2,33. 



Передъ паяльной трубкой минералъ сплавляется спокойно въ желто- 

 ватый, слегка пузыристый, просвечивающей шарикъ. Плавкость — 3,5. 



Посл'1 прокаливангя при краснокалильномъ жар'Ь становится настолько 

 твердымъ, что царапаетъ стекло (тв. > 5). 



Цвгътъ минерала — б'Ьлый съ желтоватымъ или розоватымъ оттЬн- 

 комъ. 



Къ сожал'Ьшю, незначительная величина нитей палыгорскита, а также 

 и ихъ изогнутость и сплетенность не даютъ возможности произвести сколько- 

 нибудь точный оптическгя изслгьдовангя. Можно лишь отмЬтить угасанге па- 

 раллельное длинной оси нитей, а также и полоэюителъный знакъ этого на- 

 правлешя. Укажемъ для сравнешя, что хризотидъ и сеп1олитъ, по ука- 

 зашю Ьасго1Х^), обладаютъ нитями такого же оптическаго характера. Подъ 

 микроскопомъ, при скрещенныхъ николяхъ, волокна палыгорскита даютъ 

 сгьрый цвгьтъ нисшаю порядка, что, приблизительно, отв'Ьчаетъ величинЬ 

 двойного преломления хризотила. Изъ этихъ данныхъ сл'бдуетъ, что путемъ 

 оптическаго изсл'6дован1я является почти невозможнымъ различать волокна 

 палыгорскита и хризотила. Съ другой стороны изъ нихъ д'блается весьма 

 в-Ьроятнымъ, что минералъ кристаллизуется въ ромбической системт. 



Дымяш,аяся соляная кислота (равно какъ и разбавленная) не оказы- 

 ваетъ почти никакого д'Ьйствея на минералъ; кр'Ьпкая сЬрная кислота носл-Ь 

 многократнаго кипячен1я всец'Ьло разлагаетъ его, оставляя скелетъ кремне- 

 кислоты. Любопытно отметить, что этотъ кремнеземистый скелеть д-Ьй- 

 ствуетъ, хотя и слабо, на поляризованный свйтъ^). 



7. Для количественнаго анализа вещество тщательно отбиралось отъ 

 постороннихъ прим'Ьсей; ткшъ не мен^е не удалось изб'Ьжать присутствия 

 н-Ькотораго количества карбоната кальпдя. Для анализа минералъ разла- 

 гался кр'Ьпкой сйрной кислотой, а чистота кремнекислоты пров-Ьрялась об- 

 работкой Фтористоводородной. 



1) Ьасго1х. Мшёг. (1. Ргапсе. Рапз. 1895. I, р. 432, 456. 



2) Въ данномъ случае; вполн'Ь приложимъ взглядъ Чермака, высказанный имъ от- 

 носительно н'Ькоторыхъ цеолитовъ, что при обработк'Ь минерала кислотой остается гомо- 

 генная псевдоморфоза, ати Ъез1ш1т*еп орйзсЬеп Е1§еп8сЬаЙеп, ^^екЬе айв ге)пег ШезеЬаиге 

 Ъе81еЫ.» Ср. К1ппе. ПеЪ. сИе рЬуз-сЬеш. Шпж. у. ЗсЬ'и'е&каиге и. з. V. Кеиез ^аЬ^ЬисЬ. {. Мш. 

 &. и. 8. ■№. 1896. I, р. 139 — 148. Это сходство съ цеолитами нельзя не отм'Ьтить т'Ьмъ бол-Ье, 

 что и характеръ воды сближаетъ палыгорскитъ съ указанными минералами. 



